(Gold) 



I.;:; 



mit Salpetersaure bewirkt, so heiBt das 

 Verfahren: Scheidung durch die Quart 

 (Quartation), wird sie durch Schwefelsaure 

 bewirkt: Affiliation. In beiden Fallen 

 bringt man in der Praxis die Legierung meistens 

 auf "das Verhaltnis 1 Teil Gold: 2 'y z Teilen 

 Silber und granuliert urn eine moglichst 

 groBe Oberflache zu erzielen. Bei der Quar- 

 tation wird dann die Legierung in Porzellan- 

 oder SteingutgefaBen mit Salpetersaure aus- 

 gekocht. Das Silber geht in Losung und 

 wird auf Silbernitrat verarbeitet. Das Kupfer 

 geht mit dein Silber in Losung. Bei der 

 Affiliation kocht man die Legierung in 

 guBeisernen Kesseln mit konzentrierter 

 Schwefelsaure aus. Silber, Kupfer, Blei, 

 Zinn u. a. Metalle werden in die Sulfate 

 verwandelt. Man spiilt dieselben mit Wasser 

 von dem Gold ab und wiederholt den ProzeB. 

 Es wird so ein Gold erhalten, das nur noch 

 unbedeutende Mengen von Silber enthalt. 

 Die Platinmetalle verbleiben, wenn vor- 

 handen, bei dem Gold. Das Silber kann 

 aus der schwefelsauren Losung mit Kupfer 



ausgefallt werden. 



Sehr reines Feingold von 999,8 bis 999,9/oo 

 Feingehalt erhalt man durch elektroly- 

 tische Kaffination. In einer Losung 

 von mit Salzsaure versetztem Goldchlorid, 

 die 30 bis 40 g Gold im Liter enthalt und auf 

 60 bis 70 gehalten wird, lost man das Roh- 

 metall elektrolytisch als Anode auf und 

 schlagt an Kathoden von reinem Goldblech 

 bei Stromdichten von etwa 1500 bis 3000 

 Amp/qm reinesGold nieder. Mit Ausnahme von 

 Osmium und Iridium, von denen es auf diesem 

 Wege sehr vollkommen getrennt wird, losen 

 sich die Begleitmetalle des Goldes mit diesem 

 auf, ohne aber an der Kathode wieder mit 

 niedergeschlagen zu werden. Insbesondere 

 geht auch vorhandenes Platin qnantitativ 

 mit in Losung. 



AuBer nach der elektrolytischen Methode 

 kann das Gold auch durch Schmelzen mit 

 Salpeter von den Platinmetallen befreit 

 werden; Platin und Iridium gehen dabei in 

 die Schlacken. Ferner kann man das Roh- 

 gold in Konigswasser auflosen, wobei das 

 Silber als unlosliches Chlorsilber hinterbleibt. 

 Hierbei geht Platin vollstandig, Iridium 

 teilweise mit in Losung; aus dieser fallt 

 man dann das Gold durch vorsichtigen Zusatz 

 von Eisenvitriol. Auch auf trockenem Wege 

 kann Silber von Gold geschieden werden, 

 indem man in geschmolzenes Rohgold, 

 uber dem sich zum Schutze gegen Verspritzen 

 eine Decke von geschmolzenem Borax be- 

 findet, Chlor einleitet. Das Silber ver- 

 wandelt sich vollkommen in Chlorsilber und 

 steigt an die Oberflache, wahrend das Gold, 

 da bei der Schmelztemperatur die Disso- 

 ziationsspannung des Goldchlorids weit mehr 

 als eine Atmosphare betragt, zum groBten 



Handworter'ouch der Naturvvissenschat'ten. Band VI. 



Teil unangegriffen bleibt. Nur kleine Mengen 

 gehen als Goldchlorid in das Chlorsilber 

 uber. Wenn die Chloration beendigt ist, laBt 

 man erkalten und gieBt nach dem Erstarren 

 des Goldes das noch flussige Chlorsilber ab. 

 Das Verfahren eignet sich zur Verarbeitung 

 von Gold, das reich an Silber, aber arm 

 an anderen Verunreinigungen ist. 



Das reinste Feingold des Handels ent- 

 halt als Verunreinigungen nur noch Spuren 

 von Silber und von Kupfer, von denen es sich 

 durch Auflosen in verdiinntem Konigswasser, 

 Verdunnen und Absitzenlassen dieser Lo- 

 sung, und darauf folgende Reduktion mit 

 Oxalsaure befreien laBt. 



3. Formarten und allotrope Modifi- 

 kationen. Wird das Gold aus konzen- 

 trierteren Losungen durch Reduktionsmittel 

 als Metall niedergeschlagen, so bildet es 

 stets metallglanzende regulare Kristalle (be- 

 obachtet sind die Formen 0, ooOoo, 303, 

 202, oo 02; irrttimlich sind auch hexagonale 

 Formen beschrieben worden), die manchmal 

 (wie z. B. bei der Reduktion mit Oxalsaure) 

 eine zusammenhangende blechartige Haut 

 bilden. Aus verdiinnten Losungen kann das 

 Gold bei derReduktion mit sehr verschiedenem 

 Dispersitatsgrad ausfallen, womit auch natiir- 

 lich sein Aussehen eine kontinuierliche Aende- 

 rung erfahrt. Im allgemeinen bildet das 

 aus maBig verdiinnten Losungen nieder- 

 geschlagene Gold ein feines, schweres, purpur- 

 rotes bis braunes Pulver, das sich leicht ab- 

 setzt. Es liegen indessen hier keinesfalls 

 allotrope Modifikationen vor, wie sich 

 durch Potentialmessung einzelner Nieder- 

 schlage gegeneinander mit Sicherheit hat 

 fetsstellen lassen, sondern, wie schon betont, 

 lediglich Unterschiede des Dispersitats- 

 grades ein und derselben Modifikation des 

 Goldes, der regularen. Aus sehr stark ver- 

 dtinnten Losungen fallen die meisten Re- 

 duktionsmittel, namentlich solche, die keine 

 starken Elektrolyte bilden, wie z. B. fast alle 

 organischen, das Gold nicht in kompakter 

 Form aus, sondern es entstehen kolloidale 

 Goldlosungen. Diese konnen ganz ver- 

 schiedene Farbungen besitzen in alien Nuancen 

 von schwach rosa, intensiv violett bis blau. 

 Es wird weiter unten noch naher auf sie 

 eingegangen werden. 



Das Gold schmilzt in Kohlensaure- 

 atmosphare bei 1063,5. Sauerstoff erniedrigt 

 den Schmelzpunkt etwas, weshalb in Luft 

 keine sicheren Werte erhalten werden. Beim 



betrachtliche Aus- 

 Schmelzw T arme ist 



Schmelzen findet eine 

 dehnung statt. Die 

 16,3 g-cal. fur 1 g. 



Das Gold ist viel weniger fliichtig als 

 Silber, Kupfer, Zinn usw. Bei ca. 1375 

 destillieren erst Spuren. Im elektrischen Ofen 

 ist es leicht fluchtig. Der Siedepunkt wird 



28 



